( 2 22 ) 

 Nuineros d'ordre. Deiisilt'-. 



panics (lu mrlangi' 



1 ... . 1,1.^7 20,20 



2 . . . . 1,182 25,64 



5 . . . . i,2i5 2g,85 



4 . . . . 1,258 55,28 



5 . . . . 1,526 45,25 



6 . . . . 1,552 64,20, 



on a verse successivenient chacun de ces melanges dans le flacon, 

 et on y a plonge tantot le zinc du commerce , tan lot le zinc dis- 

 lille, en ayanl soin que la surface inimergec jj^t toujours la menie, 

 savoir de 200 millimetres carres. On indiqi\ait de minute en mi- 

 nute, et quelquefois de seconde en seconde , la hauteur du liquide 

 dans le tube, de maniere a pouvoir reconnaitre I'instant oCi le dega- 

 gcment du gaz atteignait son maximum. C'est a ce point que Ton 

 <hcrchait a determiner le temps qu'il avail fallu pour degager 

 5oo millimetres cubes de gaz, ou pour clever le liquide dans le 

 tube de 5o divisions. Voici ces resultats , oii le temps est exprime 

 en secondes : 



Dans tontes ces experiences la temperature initiale etait de 10 a 13" 

 ccntigrades. Le plus grand effct produit avec le zinc du commerce, 

 s'obtient done au moycn du melange n° 5, qui contient environ 

 5o pour cent d'acide. Quant au maximum d'action produit par le 

 zinc distille, il a lieu avec les melanges n"' 5, 4 ^l 5. On ne peut 

 pas attribuer I'enorme difference qui cxiste entre ces deux effels 

 maximum , a une difference de dcnsite du zinc , car tous les echan- 

 lillons avaient la meme densite 7,20. Reste done a examiner I'in- 

 fluence des impiu'etes de ce metal. 



Dans ce but, on a fait des alliages de g parlies de zinc distille sur 

 une partie de fer, d'etain , de plomb et de cuivre. On a coule ces 

 quatre alliages en cylindres de memes dimensions que les prece- 

 dens , el Ton a observe le temps qu'il leur fallait pour degager 

 000 milliiiietrc.'^ cnlies de ^az. an moment on leur action devient 



